— 2l4 — 
Flüssigkeit ca. 2 em über dem Boden des Gefälses stand. Kolloidale 
Lösungen, welche nicht von selbst ausflockten, wurden durch Zugabe 
von verdünnter Salzsäure sedimentiert. Das Photochlorid setzte 
sich allmählig als feiner Überzug auf den Gläsern ab, die überstehende 
Flüssigkeit wurde abgehebert. Alsdann wurden die mit der zäh 
anhaftenden Schicht bedeckten Plättchen herausgenommen, getrocknet 
und konnten nun ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt werden. 
Tabelle X. 
Zusammensetzung und Aussehen der für die Ausbleich- 
. versuche hergestellten Photochloride A—H. 
Farbe der Schicht auf den 
2 INOR NERRESO Glasplättchen. sah 
A. 39,0 Hellrosa 
B. 98,0 Dunkelrosa 
C. 96,0 
D. 89,2 Purpurrot bis purpur- 
E. 88,1 braun 
#, ‚75,5 
6. 66,0 
H. 55.0 N rehbraun 
Die Photochloride A—C wurden durch Fällung von AgNO; mit 
HCl in sehr verdünnten Lösungen, wobei eine feine Milch von AgCl 
entstand, und Zugabe verschiedener Mengen kolloidalen Silbers 
hergestellt. 
A. 100 cem 1/20 AgNO;+110 eem 1/20 HCI+1 cem koll. Ag 
(0,0113 g des gesamten Silbers). Farbe hellrosa. 
B. 100 cem 1/20 AgNO,3+110 cem 1/20 HCI-++2 ccm koll. Ag. 
Farbe dunkelrosa. 
€. 100 ccm 1/20 AgNO,+110 cem 1/20 HC1 +3 cem koll. Ag. 
Farbe purpurbraun. 
Die Lösungen der Photochloride D—H entstanden auf gewöhn- 
lichem Wege. B-—-G fielen von selbst aus; bei A und H mulste 
mit verdünnter Salzsäure nachgeholfen werden. 
ie weitere Behandlung der mit den Photochloridschiehten 
behafteten Glasplättchen gestaltete sich, wie folgt: 
Die Glasplättchen wurden in kleinen flachen Schalen mit den 
Lutherschen Bleichflüssigkeiten bedeckt und in. Exsikkatorgefälsen 
